— 410 — 
mos y con hierro dulce, en forma de plancha de 0,5 mm. de: 
espesor. Como los resultados obtenidos con ambas clases 
de hierro son concordantes, hemos trabajado corrientemente- 
con hierro dulce comercial; cuando nuestros datos se refie- 
ran al hierro electrolítico se indicará así. 
La plancha de hierro recortada en tiras de 1 cm. de ancho: 
por 11 de largo, forma muy cómoda para su empleo como 
electrodo, era desoxidada con una máquina pulimentadora,. 
lavados los electrodos con ácido sulfúrico diluido, agua y al- 
cohol y finalmente secados en una estufa a 1109 para ser pe- 
sados. La importancia que pueda tener el ataque espontáneo 
se deduce de la siguiente determinación. Dos electrodos nue- 
vos de 5 cm? de superficie cada uno, introducidos durante: 
diez minutos en una solución agitada de ácido sulfúrico 0,1 
normal perdieron 0,0044 gramos de peso, siendo atacados 
con visible desprendimiento de hidrógeno. Como nuestras: 
experiencias solían durar el mismo tiempo, el error que esta: 
disolución espontánea podía introducir en el rendimiento 
hallado, suponiendo que en el coulombímetro se hubiesen 
depositado 0,1 gramos de cobre, es de 0,05008. Empleando 
electrodos previamente atacados, con corriente alterna no: 
pudo observarse desprendimiento de hidrógeno, y la disolu-- 
ción espontánea fué de 0,0003 gramos, lo cual prueba que 
la corriente alterna deja modificada notablemente la super- 
ficie del hierro y que los errores que esta disolución puede: 
ocasionar son completamente despreciables. 
En el curso de estas determinaciones hemos podido ob- 
servar que al interrumpir la corriente cesa instantáneamente 
el desprendimiento de hidrógeno en el cátodo, y los dos: 
electrodos son débilmente atacados por el electrólito. Sin: 
embargo, cuando se interrumpe la corriente conmutada no 
cesa bruscamente el desprendimiento gaseoso en los elec- 
trodos, sino que durante algunos minutos continúa la for- 
mación de burbujas, como si el electrodo fuese atacado» 
enérgicamente por el ácido sulfúrico. 
